경화 반응 은 뚜껑 이 있 는 100 g 플라스틱 용기 에서 진행 되 었 다 . 실시 예 1 의 중합체 ( 500 . 00 g , 0 . 03 당량 몰 ) , 다이에틸 렌 글라이콜 다이 비닐 에 터 ( DEG - DVE ) ( 2 . 0 g , 0 . 03 당량 몰 ) 100 g 용기 에 첨가 하 였 다 . 용기 를 고속 혼합기 ( DAC 600 FVZ ) 에 위치 시키 고 2300 rpm 으로 30 초 동안 혼합 하 였 다 . 용기 를 열 고 이 르 가 큐어 ® 2022 ( 0 . 54 g , 1 중량 %) 를 첨가 하 고 용기 를 닫 고 혼합기 에 다시 위치 시키 고 2300 rpm 으로 30 초간 혼합 하 였 다 . 중합체 를 서큘러 ( 직경 5 인치 ) 금속 리드 ( 발 스퍼 몰드 릴리즈 225 로 미리 처리 함 ) 에 붓 고 15 초간 자외선 에 위치 시켰으며 , 그 후 중합체 는 완전히 경화 되 었 다 . 경화 는 퓨 젼 시스템 사 로부터 입수 가능 한 슈퍼 식스 경화 장치 를 사용 하 여 달성 하 였 다 . 경화 장치 는 200 nm 내지 450 nm 의 자외선 파장 을 생성 하 는 300 W H - 전구 를 구비 하 였 다 . 버지니아 스털링 소재 의 이아이 티 인 코포 레이티 드 로부터 입수 가능 한 자외선 파워 퍽 으로 측정 된 3 . 103 J / ㎠ 의 총 조사량 이 중합체 조성물 에 적용 되 었 다 . 두께 2 인치 까지 경화 된 중합체 가 얻 어 졌 다 . 중합체 의 경도 는 경도계 로 측정 시 20 쇼어 A 이 었 다 . 중합체 를 인장 강도 치수 의 1 / 2 인치 도그 본 여섯 조각 으로 자르 고 세 시편 은 인스트 론 을 통해서 건조 ( 수분 또는 연료 침지 없 음 ) 인장 강도 및 연신 률 의 측정 에 사용 하 였 다 . 그 결과 ( 세 개 의 평균 ) 는 250 psi ( 인장 강도 ) 및 1011 %( 연신 률 ) 이 었 다 . 1 / 2 인치 도그 본 한 개 는 반 으로 자르 고 뚜껑 을 가진 20 mL 인 유리병 에 위치 시키 고 , 200 ℉( 93 ℃) 의 오븐 에 위치 시켰 다 . 샘플 을 200 ℉( 93 ℃) 에서 2 일 동안 유지 하 고 그 후 에 경도 는 10 쇼어 A 로 측정 되 었 다 .